412 Vereinszeitung. 



Ueher das Bronziren der Gypsfiguren. 



In Frankreich bedient man sich zum Bronziren der Gypsfiguren 

 folgender Vorschrift zur Bereitung der Masse. Wan kocht Leinöl und 

 Aelznalronlauge zu einer Seife, setzt eine Kochsalzlösung hinzu, und 

 fährt mit dem Kochen fort, bis eine sehr starke Lauge entsteht, auf 

 welcher die Seife als eine kleinkörnige Masse herumschwimmt. Man 

 schüttet nun Alles auf ein leinenes Seiheluch, und presst die abge- 

 tropfte zurückgebliebene Seife aus. Nun wird sie in kochendem 

 reinem Regenwasser oder in destillirtem Wasser aufgelöst und durch 

 feine Leinwand geseiht. Unterdessen hat man eine Auflösung von 

 4 Th. Kupfervitriol und 1 Th. Eisenvitriol in destillirtem Wasser 

 bereitet, diese durch Leinwand filtrirt, einen Theil der durchfiltrirten 

 Flüssigkeit in einem reinen kupfernen Geschirr zum Sieden gebracht 

 und so lange von obiger Seifenauflösung hinzugegossen, bis kein 

 Niederschlag mehr entsteht. Der flockige Niederschlag zeigt die grüme 

 Rostfarbe der alten Bronzen: man scheidet ihn nun ab, übergiesst 

 ihn mit einem Theil der Vitriolauflösung und erhitzt das Gefäss unter 

 Umrühren seines Inhalts bis zum Kochen. Nach einiger Zeit wird 

 die Flüssigkeit abgegossen und heisses Wasser aufgeschüttet, dieses 

 von neuem abgegossen und zuletzt kaltes Wasser hinzugethan, bis 

 dieser Niederschlag vollkommen ausgewaschen ist. Endlich wird der- 

 selbe zwischen Leinwand stark ausgepresst, um recht trocken zu 



werden, und ist zum Gebrauche fertig. 



■. ■■ ' 

 Diese Bronzeseife wird, wenn man sie benutzen will, in Verbin»? 

 «lung mit Siccatif angewendet. Wenn man nun zum Bronziren schrei- 

 ten will, so schnjilzt man 30 Loth Siccatifs, 16 Lolh Bronzeseife und 

 10 Loth reinen weissen Wachses in einem Fayencegefäss bei gelinder 

 Wärme zusammen. Dieses Schmelzen wird einige Zeit fortgesetzt, 

 um alle Feuchtigkeit zu vertreiben. 



Unterdessen musste der Gypsgegenstand in einem geheizten Be- 

 bältniss bis zu 70^ R. erwärmt worden sein, so dass man jetzt sogleich 

 die obige geschmolzene Masse mittelst eines Borstenpinsels auf ihn 

 auftragen kann. Ist der Gypsgegenstand so weit abgekühlt, dass die 

 Mischung nicht mehr in ihn eindringt, so muss er neuerdings zu obi- 

 ger Wärme gebracht werden, ehe man mit dem Anstreichen fortfahren 

 kann; dieses setzt man aber so lange fort, bis die Farbe hinreichend 

 eingesogen ist. Man setzt nun die bronzirten Stücke nochmals in den 

 Wärmekasten, nimmt sie nach einiger Zeit heraus und lässt sie meh- 

 rere Tage an der Luft liegen ; ist hierdurch der Geruch des Anstriches 

 verschwunden, so reibt man die Stücke mit Baumwolle oder feiner 

 weicher Leinwand ab, und trägt, wie bei der gewöhnlichen alten 

 Bronze, auf den hervorragenden Stellen etwas geriebenes Muschel- 

 gold oder Bronzepulver auf. Kleine Gegenstände von Gyps taucht 

 man in die Mischung ein, und hält sie alsdann an ein Kohlenfeuer 

 oder an eine rauchfreie Flamme, damit die Bronze eindringe. (Polyt. 

 Centrbl.) B. 



